( >3o.,'; ) 



» L'action du carbone mérite de nous arrêter quelques instants. Nous 

 avons indiqué plus haut l'action du carbone sur le molybdène liquide, 

 nous n'y reviendrons pas. 



» Le molybdène pur, tel qu'il a été décrit précédemment, est un métal 

 assez tendre, qui se lime très bien et qui ne raye même pas le verre. Si 

 l'on vient à chauffer un fragment de molybdène pendant plusieurs heures, 

 à ime température voisine de i5oo", au milieu d'une masse de charbon en 

 poudre, il se cémente, prend une petite quantité de carbone ('), et sa du- 

 reté augmente. Il peut alors rayer le verre. Si maintenant on le chauffe 

 vers 3oo°, puis qu'on le plonge brusquement dans l'eau froide, il se 

 trempe, devient cassant et prend une dureté telle qu'il rave le cristal de 

 roche. 



» Inversement, si nous prenons de la fonte de molybdène à 4 pour loo 

 de carbone, fonte très dure et cassante, et que nous en chauffions un 

 fragment pendant plusieurs heures dans une brasque de bioxyde de molyb- 

 dène, cette fonte s'affine et sa surface peut dès lors être limée et polie. 



» J'altribue cette décarburation de la fonte solide à une température 

 très éloignée de son point de fusion, à la facile diffusion des vapeurs d'a- 

 cide molybdique au travers du métal. 



)) J'estime que ces propriétés pourront trouver quelques applications 

 dans la Métallurerie. 



» Lorsque dans un métal saturé d'oxygène, tel que celui qui s'obtient 

 dans la première période du convertisseur Bessemer, on veut enlever cet 

 oxygène, on ajoute du manganèse qui s'oxyde plus facilement que le fer, 

 puis passe dans la scorie (Troost et Hautefeuille). On a proposé aussi d'em- 

 ployer l'aluminium qui a donné de bons résultats parce qu'il est très com- 

 bustible, c'est-à-dire parce qu'il fixe l'oxygène, mais qui a l'inconvénient 

 de produire de l'alumine solide. J'estime que le molybdène pourrait être 

 utilisé dans les mêmes conditions; il aurait l'avantage : 



» 1° De fournir un oxyde volatil, l'acide molybdique, qui se dégagerait 

 immédiatement à l'état gazeux, en brassant toute la masse ; 



» 2° Employé en léger excès, il laisserait dans le bain un métal aussi 

 malléable que le fer et pouvant se tremper comme lui. 



» La poudre de molybdène, que l'on a cherché à utiliser jusqu'ici, ne 



(') Le molybdène pur chauffe dans un courant d'oxygène ne trouble pas l'eau de 

 baryte. Lorsque ce métal a été cémenté il donne au rouge dans un courant de gaz 

 oxygène un dépôt blanc de carbonate de baryum. 



